46 8 (72) 



A. T. K U P F F E R. 



Man sieht, dass fiir die weiche Messingsorte der Werth von ^ viel grôsser ist, als fiir die 

 harte, und dass das fiir den weichen Messingdrath durch Torsionsschwingungen gefundene Ré- 

 sultat viel grôsser ist, als das fiir dieselbe Sorte durch Transversalschwingungen gefundene. 



Der harte Messingdrath wurde, ohne aus den Klemmungen herausgenommen zu werden, 

 vermittelst einer Spirituslampe gegliiht. Nach dem Erkalten gab er folgende Résultats : 



a. In gewôhnlicher Temperatur : 



Temp. -+- 16,0. 



Halbe 

 Ampl. 

 Grade. 



Durchgànge. 



Halbe 

 Ampl. 

 Grade. 



Durchgànge. 





(0) 8'4i;'5 



55 



(200) 21 29,0 





(50) U 53,0 



52 



(250) 24 41,0 



64 



(100) 15 5,0 



48 



(300) 27 52,5 



60 



(150) 18 17,0 







300 Oscil. in 19' li;'0 

 1 Oscil. = 3;'837 



b. In hôherer Temperatur : 



Temp. -I- 79,0. 





(0) 0' 40;'5 



46 



(450) 29' 53;'0 





(50) 3 55,0 



44 



(500) 33 8,0 





(100) 7 9,5 



41 



(550) 36 22,5 



68 



(150) 10 24,0 



38 



(600) 39 37,5 



63 



(200) 13 39,0 



35 



(650) 42 52,5 



60 



(250) 16 54,0 



34 



(700) 46 7,0 





(300) 20 9,0 



32 



(750) 49 22,0 



52 



(350) 23 23,5 



30 



(800) 52 36,5 



48 



(400) 26 38,0 









Temp. • 



-*-79,5 





800 Oscil. 



in 51' 56;'0 



1 Oscil. == 3,895 



woraus: ^ = 0,0004861 



Der Werth von ^ hat also durch das Gliihen, wobei der Messing weicher ward, zugenom- 

 men, wenn er auch immer noch hinter dem fiir den ganz weichen Messingdrath gefundenen 

 Werth zuriickgeblieben. Merkwiirdig ist noch, dass die elastische Kraft des Drathes durch das 

 Gliihen zugenommen hat, woruber wir weiterhin noch einige Versuche anfiihren werden. 



